— 103 — 
fra quella della lega satura e quella della lega eutettica; la sua 
massa era perciò costituita per circa la metà da lega eutettica, e 
sì trovava quindi in condizioni abbastanza favorevoli per la de- 
terminazione della solubilità. 
SI stanno eseguendo nel mio laboratorio delle ricerche ana- 
loghe sopra altre leghe binarie fusibili, fra le quali, le leghe 
di Bi — Sn hanno dato risultati analoghi a quelli forniti dalle leghe 
Sn — Pb. Ò 
Nelle leghe Sn — Bi i cristalli misti constano di bismuto di- 
sciolto nello stagno, e la loro solubilità decresce molto più rapi- 
damente colla temperatura che nelle leghe Pb — Sn, cosicchè si 
annulla assai prima di raggiungere la temperatura ordinaria. 
Ciò è indicato dalla linea A,B,C,D; della figura 2.8 che ri- 
produce una parte del diagramma di equilibrio delle leghe di 
Sn — Bi; le esperienze, furono eseguite sopra la lega 1pSn + 1pCd, 
(rappresentata con M,N, sulla figura 2 ®), ed è, come si vede, molto 
prossima all’ eutettica E,. Essa ha dato i seguenti risultati, rap- 
presentati graficamente dai punti A,B,C,D,: 
Puo = 20. pg 
Fra le leghe studiate, le leghe di Cd — Sn, che presentano una 
sensibile recalescenza allo stato solido, si comportano in modo di- 
verso dalle precedenti, ed il loro comportamento è tale da far 
credere che il fenomeno esotermico abbia origine diversa, e preci- 
samente che, invece di trattarsi di separazione di un metallo di- 
sciolto nell’ altro, si tratti di una combinazione chimica fra i due 
metalli. 
Modena, dicembre 1911. 
Istituto Fisico della R. Università. 
